( 77 ) 

 diminuent, tandis que celle de l'oxyde de carbone augmente. Lorsqu'on ar- 

 rive la naissance des talages, l'acide carbonique a disparu, et l'hydropne 

 est rduit au tiers du volume qu'il a au gueulard , et se maintient dans la mme 

 proportion jusqu' la tuyre; il provient videmment de la vapeur d'eau 

 contenue dans l'air. Vis--vis de la tuyre on voit reparatre l'acide carbo- 

 nique, mais une trs-petite distance il est compltement chang en oxyde 

 de carbone. 



2. Lorsqu'on emploie du bois mlang au charbon , la carbonisation 

 s'effectue compltement dans une zone du haut-fourneau trs-peu leve en 

 hauteur, en mme temps que l'expulsion de l'eau des minerais. A partir du 

 point o cette distillation a lieu , les analyses de gaz conduisent aux mmes 

 consquences que dans un fourneau marchant au charbon de bois seul. 



Pour apprcier, d'une manire exacte, les modifications successives 

 . qu'prouve l'air en s'levant depuis la tuyre jusqu'au gueulard, il faut com- 

 parer la proportion de chacun des lments qui entrent dans le mlange 

 une mme quantit du seul lment invariable , J'azote , dont la masse totale 

 reste la mme, du bas en haut de l'appareil. Si l'on fait cette comparaison, 

 on trouve, en tenant compte de la composition du lit de fusion : 



1. Que le charbon, en descendant dans le fourneau depuis le gueu- 

 lard jusqu'aux talages, ne perd que les matires volatiles qui s'en dgage- 

 l'aient par la calcination en vases clos. Dans toute cette partie du fourneau il 

 ne s'opre aucune action chimique , entre le minerai et le charbon d'une 

 part , et de l'autre entre le charbon et l'acide carbonique provenant de la 

 rduction. 



)' 2. Tout l'hydrogne dgag par le charbon de meules dans sa distilla- 

 tion se retrouve l'tat de libert dans les gaz du gueulard, avec celui pro- 

 venant de la dcomposition de la vapeur d'eau contenue dans l'air inject. Ce 

 gaz ne concourt en rien la rduction du minerai. 



3. La rduction de l'oxyde de fer est en grande partie effectue lorsqu'on 

 arrive aux talages. Elle est produite uniquement, sur toute la hauteur de la 

 cuve , par la transformation de l'oxyde de carbone en acide carbonique , et 

 s'opre, par consquent, sans consommation de charbon. 



4' La rduction de l'oxyde de fer s'achve dans la partie infrieure 

 dn fourneau, mais elle a lieu, dans cet intervalle, avec production d'oxyde 

 de carbone, et, par consquent, avec consommation de combustible. Les 

 silicates de fer, les scories de forges ne se rduisent que dans cette partie du 

 fourneau. Cette circonstance explique pourquoi les minerais silicates, et 

 ceux qu'un commencement de rduction amne facilement cet ^at , occa- 



C. K., 1842, IT S.-rnesle. (T. XIV, N 4) 2i\ 



